﻿-174- 



Mineralogie. 



No. 





Ala O3 



CaO 



MgO 



K2O 



Na^O 



Sa. 1 



3pez. Gew 



Albit 



62,100 



25,450 



0.560 



0,120 



3,430 



8,800 



100,460 



2,661 



1. 



77,740 



14,140 



1,350 



Spur 



IT 



1,680 



4,630 



99,540 



2,641 



2. 



74,030 



15,920 



1,860 



Spur 



ST 



2,800 



5,310 



99,920 



2,637 



3. 



65,990 



23,070 



1,790 



Spur 



2,310 



7,410 



100,570 



2,619 



4. 



62,480 



19,900 



1,530 



Spur 



9,550 



7,340 



100,800 



2,614 



5. 



63,340 



23,200 



1,570 



Spur 



5,970 



5,780 



99,860 



2,560 



6. 



62,899 



22,410 



0,535 



Spur 



11,217 



3,324 



100,385 



2,559 



7. 



61,355 



20,072 



4,001 



Spur 



10,060 



4,920 



100,408 



2,540 



8. 



60,805 



19,682 



0,382 



0,120 



13,099 



5,767 



99,855 



2,508 



Formeln daraus: 



Albit. Na (K) 2 AI 2,8 Si 5,8 0 16,8. 



1. Na (K) 2 AI 3,04 Si 14,4 0 34,62. 



2. Na(K)2 AI 2,75 Si 11 0 27,4. 



3. Na(K)2 AI 3 Si 7,66 0 21. 



4. K (Na) 2,33 AI 2 Si 6 0 16,33. 



5. (KNa) 1,4 AI 2 Si 5 0 13,8. 



6. K(Na) 2 AI 2,66 Si 6,33 017,66. 



7. K (Na) 2 AI 2 (Ca 0,4) Si 5,8 0 16. 



8. K (Na) 2,5 AI 2 Si 5,5 0 15. 



Mit zunehmendem SiOg-Gelialt wächst fast durchweg das spezifische 

 '^Gewicht. Die Formeln zeigen fast alle eine mehr oder weniger große Ab- 

 weichung von der des Feldspats, also eine entsprechende Zersetzung; am 

 weitesten ist diese fortgeschritten bei No. 1 und 2. Der normal dem 

 Alkaligehalt gleiche Tonerdegehalt [(K, Na) : Alj] übertrifft den letzteren 

 in No. 6, 2, 5, 3 und 1 und bleibt hinter dem Alkaligehalt zurück in 

 No. 4 und 8, was wohl in einer Infiltration von Alkali aus den 

 anderen zersetzten Feldspaten seinen Grund hat. Groß ist überall 

 der Gehalt an Ca 0 , doch gibt es auch sonst Orthoklase mit viel Ca 0 

 (Laürvik 2,6 CaO und 3,07 nach Rammelsberg). Da erwiesenermaßen 

 Natronsilikat zuerst bei der Zersetzung weggeht, so folgt aus den Ana- 

 lysen, daß No. 6, 7 und 8 Kalifeldspate waren, No. 4 bildet einen Über- 

 gang zwischen Kali- und Natronfeldspat und No. 1, 2, 3 und 5 sind zer- 

 setzte Natronfeldspate. Im Gesamtgewicht der isolierten Feldspate sind 

 nach der Berechnung des Verf.'s enthalten: 26,131 7o Natronfeldspat und 

 73,137 7„ Kalifeldspat (Arbeitsverlust 0,863 Auch der Albit ist nicht 

 mehr ganz frisch; es ist ein Aggregat von Albitkristallen , die in be- 

 kannter Weise mit Orthoklaskristallen verwachsen sind. Der hohe Kali- 

 gehalt ist nichts Außergewöhnliches und kommt auch sonst vor, wie eine 

 Anzahl von zum Vergleich angeführten Analysen zeigt. 



Max Bauer. 



E. Tacconi: Di un silicato di aluminio e bario dei 

 •calcifiri di Candoglia in Valle del Toce. (Rendic. R. Ist. Lomb. 

 (2.) 35. p. 636—643. Mit 1 Taf.) 



